204 Dr. A. Brezina. [54] 



ändert erscheint, indem die Zwillingslamellen nicht mehr kenntlich sind, 

 sondern das Gefüge rein körnig geworden ist. Ich habe diese Beob- 

 achtung an einer ganzen Reihe von Eisen aller Gruppen wiederholen 

 können und gebe auf den Tafeln 2 und 3 die Erscheinung, wie sie an 

 Prambanan (feine Lamellen), Juncal und Rowton (mittlere Lamellen), 

 endlich NedagoUa (dichte, fleckige Eisen) auftritt. An Prambanan, Fig. 6, 

 sieht man an der linken Seite einen dunklen und daneben einen 

 hellen Streifen; beide zusammen sind 1 Millimeter breit und stellen 

 die Zone dar, innerhalb welcher die Structur körnig geworden ist ; die 

 wirkliche Breite dieser Zone ist mit Rücksicht auf die Neigung von 

 45" zwischen der Schnittfläche zur Oberfläche 0'7 Millimeter. Der 

 dunkle Streif am Rande rührt von der Entwicklung von Schwefel- 

 wasserstoff längs der Brandrinde her. Das Eisen von Rowton, Fig. 2, 

 ist an der ganzen, mehrfach gekrümmten Oberseite von einer zur 

 Schnittfläche nahe senkrechten, natürlichen, mit äusserst dünner Brand- 

 rinde bedeckten Oberfläche begrenzt, längs welcher auf durchschnittlich 

 4 Millimeter Tiefe die Structur verändert, nämlich mehr körnig ge- 

 worden ist; die Veränderung ist nicht ganz gleichmässig vor sich 

 gegangen, wie man namentlich an drei unter einander parallelen, ziemlich 

 steil nach oben links gehenden Balken sieht, von denen einer fast auf 

 den höchsten Punkt des oberen Randes hinzielt, während die zwei 

 anderen, dicht aneinanderliegenden nahe dem rechten Rande verlaufen ; 

 diese drei Balken ragen mit ihren oberen Enden schon in die Verände- 

 rungszone hinein, zeigen aber gleichwohl fast gleichbleibenden Ton ; es 

 rührt dies zum Theil auch daher, dass die veränderte Structur 

 nur bei gewissen Richtungen des einfallenden Lichtes deutlich 

 erscheint. 



Viel deutlicher erscheint der veränderte Rand am Eisen von 

 Juncal, Fig. 7, wo er längs der ganzen rechten Seite, beginnend oben 

 bei der geraden Schnittfläche, bis zum tiefsten Punkt des Stückes ver- 

 lauft und durch sehr dunkles Grau gekennzeichnet ist. Die wech- 

 selnde Breite des Streifens rührt daher, dass die natürliche Ober- 

 fläche eine stark wechselnde Schiefe gegen die Schnittfläche hat; 

 die wirkliche Tiefe des Eindringens der Veränderung beträgt 1 bis 

 1*5 Millimeter. Juncal hat keine Brandrinde, doch spricht die feine 

 Gliederung der Oberfläche dafür, dass dieselbe nicht abgewittert 

 sein kann. 



Eine höchst überraschende Erscheinung zeigt Nedagolla, Fig. 3, 

 dessen Herabfallen bekanntlich beobachtet wurde. Die untere Seite des 

 Stückes, welche schräg gegen die Schnittfläche steht, ist eine natür- 

 liche, mit einem äusserst dünnen Hauche von Brandrinde stellenweise 

 bedeckte Oberfläche; längs dieser entsteht bei der Aetzung ein tief- 

 schwarzer, 2—4 Millimeter breiter Rand, während das Innere ein gleich- 

 massiges moiree (fleckige Beschaffenheit) als Zeichen einer körnigen Structur 

 ergibt. Es ist also Nedagolla das erste im Fallen beobachtete Eisen, das 

 keinerlei Figuren, sondern nur moiree zeigt, und es ist hiedurch der unum- 

 stössliche Beweis geliefert, dass das Vorhandensein von Figuren kein 

 erforderliches Kriterium für die meteoritische Natur bildet. Die wirk- 

 liche Breite der Veränderungszone ist hier ungefähr 2 Millimeter. Der 

 gerade dunkle Streif, welcher im Bilde an der linken Seite erscheint, 



